28 Klaproth 



serige Flüssiglceit wurcle weder diiicli salpetersaures Silber, noch durch es- 

 sigsauren Baryt getrübt. Das rückständige Erz, welches 488 Gran wog, mit 

 gleichen Theilen Schwefel gemischt und sublimirt, gab rothes Rauschgelb. 

 Der Rückstand davon wog 260 Gran, abgeröstet noch 252 Gran. 



2) 500 Gran des gepulverten Erzes wurden mit 60 Gran Kohlen- 

 staub versetzt und wie voriges sublimirt. Das aufgestiegene metallische Ar- 

 senik betrug jetzt 56 Gran. 



5) 200 Gran fein geriebenes Erz wurden mit einer Mischung von 3 

 ünaen Salpetersäure v^ok = 1,225 specif. Gew. und 6 Unzen Wasser ü;bei:- 

 gossen, und in mäfsige Wärme gestellt. Die Auflösung erfolgte unter Er- 

 zeugung nitroser Dämpfe, mit Hinterlassung von la Gran quarziger Bergart. 

 Bei Erhitzung derselben auf einem Scherben zeigte sich ein schwaches kurz- 

 dauerndes Schwefelflämmchen; n^ch dessen Erlöschen fand sich das Gewicht 

 des Ruckstandes zu unbetvächtlicli vermindert, als dafs dieser geringe Schwe- 

 felgehalt als wesentlicher Best'andtheil des Erzes aufgeführt werden könnte. 



'• Die klare Auflöfung, welche blafsgoldgelb war, in gelinder Wärme 



Verdunstet, setzte nach und nach 126 Gran weifses Arsenikoxyd in kristal- 

 linischen Körnern ab. 



4.) Eine gleiche Menge des feingeriebenen Erzes wurde mit verdünn- 

 ter Schwefelsäure bis zum Sieden erhitzt, ohne dafs ein Angriff statt fand. 

 Sobald aber Salpetersäure hinzugetropft wurde, erfolgte die Auflösung des 

 Erzes unter plötzlicher Zersetzung der SalpeieiTäure und starkem Ausströ- 

 men rother Dampfe; wohei einige Flocken Schv^efel sich anfanden, die 

 nebst dem quarzigen Rückstande getrocknet, und auf einem Scherben er- 

 hitzt, einen kaum \ Gran betragenden Gewichtsverlust verursachten. Die 

 strohgelbe schwefelsaure Auflösung setzte, während sie durch Abdunsten ia 

 die Enge gebracht wurde, ArsenikoxyA in kleinen kristallinischen Kör- 

 nern ab. 



■ n;.i.'> 



5) 30D Gran des Erzpulvers wurden für sich auf einen Röstscherben 

 cebwcht, und die Röstung vorsichtig veranstaltet. Der rolhbraune Rück- 

 stand, welcher 16G Gran wog, wurde mit «So Gran Kohlenstaub versetzt,- 



